--- title: "Carbon Fiber & Glasfaser: Hochleistungs-Filamente richtig drucken" slug: "carbon-fiber-glasfaser-filamente" type: post excerpt: "" --- \n
\n\n
\n\n
\n
\n\n
\n\n

## Carbon Fiber & Glasfaser: Hochleistungs-Filamente richtig drucken

\n

CF-verstärkte Filamente versprechen leichtes Gewicht bei hoher Steifigkeit — ein Traum für Funktionsteile. Aber sie verschleißen Standard-Messing-Düsen innerhalb von Stunden und brauchen spezifische Einstellungen. Dieser Guide erklärt alles Wichtige.

\n\n

### Composite-Filamente im Überblick

\n

\n
Filament | Basis | Eigenschaften | Düse nötig
--- | --- | --- | ---
\n
\n
PLA-CF | PLA + 10–20% CF | Leicht, steif, matt-schwarz, spröde | Hardened Steel
\n
PETG-CF | PETG + 10–15% CF | CF-Steifigkeit + PETG-Zähigkeit, weniger spröde | Hardened Steel
\n
PA-CF (Nylon-CF) | PA12 + 15–20% CF | Sehr leicht, extrem steif, Highend-FDM | Hardened Steel, 300°C+
\n
ABS-CF / ASA-CF | ABS/ASA + CF | UV-beständig (ASA), formstabil bei Hitze | Hardened Steel
\n
PLA-GF (Glasfaser) | PLA + Glasfaser | Günstiger als CF, weniger steif, aber zäher | Hardened Steel
\n
Markforged Onyx | Nylon + Mikro-CF | Premium, glatte Oberfläche, für Mark-Drucker | Spezial-Extruder
\n
\n

\n\n

### Warum Hardened Steel? — Abrasion erklärt

\n

Kohlefasern sind mit Mohs-Härte 7+ hart wie Quarz. Eine Standard-Messing-Düse (Mohs ~3) wird innerhalb von 50–100g CF-Filament messbar abgetragen. Das Ergebnis: Düsenloch wird oval, Unter-Extrusion, schlechte Druckqualität.

\n

\n
Düsen-Material | Lebensdauer mit CF | Empfehlung
--- | --- | ---
\n
\n
Messing (Standard) | 50–200g CF | ❌ Nicht für CF geeignet
\n
Hardened Steel | 5–15kg CF | ✅ Standard für CF
\n
Tungsten Carbide | 50kg+ CF | ✅ Profi-Anwendungen
\n
Ruby-tip | 50kg+ CF | ✅ Premium, gut für Abrasives
\n
Edelstahl (V2A) | 500g–2kg CF | ⚠️ Notlösung, nicht ideal
\n
\n

\n\n

### Druckparameter nach Basis-Material

\n

\n
Parameter | PLA-CF | PETG-CF | PA-CF | ABS/ASA-CF
--- | --- | --- | --- | ---
\n
\n
Drucktemperatur | 210–230°C | 240–255°C | 270–300°C | 245–265°C
\n
Bett-Temperatur | 55–65°C | 70–80°C | 90–100°C | 100–110°C
\n
Enclosure nötig | Nein | Optional | Ja (60°C+) | Ja
\n
Druckgeschwindigkeit | 40–60mm/s | 30–50mm/s | 20–40mm/s | 30–50mm/s
\n
Kühlung | 80–100% | 40–60% | 0–20% | 0–30%
\n
Retraction | 0,5–1mm (DD) | 0,5–1mm (DD) | 0,5–1mm | 0,5–1mm
\n
\n

\n\n

### Häufige Probleme & Lösungen

\n

\n
Problem | Ursache | Lösung
--- | --- | ---
\n
\n
Düse verstopft (CF) | Kalt gedruckt, langsam gedruckt | Temperatur erhöhen, nie unter Min-Temp drucken
\n
Spröde Teile / Delamination | Feuchtigkeit (PA-CF!), zu kalt | Vor dem Druck 12h bei 80°C trocknen (PA)
\n
Schlechte Oberfläche (rau) | CF-Fasern stehen heraus | Normal — CF ist immer rauer als Standard
\n
Stringing | Zu heiß, zu wenig Retraction | Retraction +0,2mm, Temperatur -5°C
\n
Ersten Schicht Ablösung | CF haftet schlechter | PEI + höheres Bett, Z-Offset eng
\n
Unter-Extrusion | Abgenutzte Düse | Düse wechseln (Hardened Steel)
\n
\n

\n\n

### Slicer-Tipps speziell für CF

\n

\n
- Wand-Linienbreite: 0,4–0,45mm bei 0,4mm-Düse — CF-Fasern brauchen Platz
\n
- Flow Rate: +3–5% — CF fließt weniger als reines Filament
\n
- Seam-Position: Back oder Aligned — CF-Nähte sehen sowieso rau aus
\n
- Infill-Muster: Lines oder Gyroid — CF-Teile profitieren von richtungsbasiertem Infill
\n
- Wand-Loops: 4–6 Wände für maximale Biegesteifigkeit
\n

\n\n

### CF vs. GF vs. Kevlar — Wann was?

\n

\n
Eigenschaft | Carbon Fiber (CF) | Glasfaser (GF) | Kevlar/Aramid
--- | --- | --- | ---
\n
\n
Steifigkeit | ⭐⭐⭐⭐⭐ Sehr hoch | ⭐⭐⭐ Mittel | ⭐⭐ Niedrig
\n
Zähigkeit / Impact | ⭐⭐ Spröde | ⭐⭐⭐ Mittel | ⭐⭐⭐⭐⭐ Sehr hoch
\n
Gewicht | ⭐⭐⭐⭐⭐ Leicht | ⭐⭐⭐ Mittel | ⭐⭐⭐⭐ Leicht
\n
Preis | Mittel–Hoch | Günstig | Sehr teuer
\n
Typische Anwendung | Strukturteile, Halterungen | Bauteile mit Vibration | Schutzausrüstung
\n
\n

\n\n

### Empfohlene CF-Filamente 2025/2026

\n

\n
Hersteller | Produkt | Basis | Preis/kg
--- | --- | --- | ---
\n
\n
Bambu Lab | PLA-CF / PA-CF | PLA / PA12 | 25–65€
\n
eSUN | ePA-CF | PA6 | 35–45€
\n
Polymaker | PolyMide PA6-CF | PA6 | 50–70€
\n
3DXTech | CarbonX PLA-CF | PLA | 40–55€
\n
Prusament | PETG-CF | PETG | 35–50€
\n
\n

\n\n
\n ⚠️ Gesundheitshinweis
\n CF-Filamente erzeugen beim Drucken ultrafeine Partikel und Fasern. Immer in gut belüftetem Raum oder mit HEPA-Filter-Enclosure drucken. Schleif- und Nachbearbeitungsstaub ist besonders gefährlich — Atemschutz P2/P3 tragen.\n
\n
\n
\n\n
\n\n
\n